214 0. Mügge, Ueber die Plasticität der Eiskrystalle. 



hervorzubringen und wo möglich auch die Translationsrichtung 

 zu bestimmen. 



Es wurden zunächst, auch um das Material, seine Be- 

 arbeitung, Festigkeit u. s. w. kennen zu lernen, die Versuche 

 von McConnel wiederholt. Aus Eistafeln von 4—25 mm 

 Dicke, gewonnen in einer in die Erde gegrabenen Wanne, 

 wurden mittelst Säge Stäbchen geschnitten und auf einer 

 etwas erwärmten Metallplatte geglättet 1 . Da auf lange an- 

 haltenden Frost nicht gerechnet werden konnte, wurden die 

 auf zwei Holzleisten gelegten Stäbchen von Anfang an mög- 

 lichst hoch belastet, um die Versuche so viel wie möglich 

 abzukürzen. Der Abstand der als Schneiden dienenden Holz- 

 leisten betrug 6— 20 cm, die in der Mitte (mittelst Schnur) 

 angebrachte Belastung bis zu 5 kg. 



Das Ergebniss war eine vollständige Bestätigung der 

 Beobachtungen McConnel's. Optisch homogen befundene 

 Stäbchen 2 bogen sich bei Belastung bis zur Grenze der Trag- 

 fähigkeit dann durch, wenn die optische Axe vertical war, 

 also der Druckrichtung parallel lag, nicht, wenn diese hori- 

 zontal lag. Es findet dabei eine wirkliche Krümmung der 

 einzelnen OP (0001) parallelen Lagen statt, denn der Abstand 

 der Endflächen des Stabes verringert sich und die optische 

 Axe steht auch nach der Biegung senkrecht zur gebogenen 

 Fläche OP (0001) ; auf den Seitenflächen, welche eben bleiben, 

 verläuft die Auslöschung parallel zur Tangente an die ge- 

 krümmte Kante, so dass an sehr stark gekrümmten Stellen 

 wie in dem Fig. 4 abgebildeten Stab bei Je zwischen gekreuz- 

 ten Nicols ein Theil des schwarzen stehenden Kreuzes er- 

 scheint. Die Durchbiegung ist eine dauernde, unelastische, 

 optische Spannungen und Sprünge machten sich nicht bemerk- 

 lich, die Stäbe blieben ganz klar. 



In Fig. 1, 2 u. 4 sind die Umrisslinien einiger geboge- 

 nen Stäbe wiedergegeben. 



1 Damit optisch einheitliche Tafeln entstehen, darf es während des 

 Gefrierens nicht schneien; vergl. unten p. 225. 



2 Zur optischen Untersuchung diente eine Turmalinzange und ein 

 NöRREMBERG'scher Polarisationsapparat, für die Untersuchung im parallelen 

 Licht wurden aus letzterem sämmtliche Linsen entfernt. 



